- 343 — 



fraction, et on tord la peau au-dessus d'un vase, soit avec la 

 main, soit en s'aidant d'un tourniquet (fîg. 6) , jusqu'à ce 

 qu'il ne sorte plus de mercure ; on renouvelle cette opération 

 jusqu'à épuisement do ramalgamc. On obtient de cette façon 

 une série de boulettes d'amalgame très riche en métaux pré- 

 cieux, que l'on soumet ultérieurement à la distillation. 



Le mercure qui a filtré à travers les pores de la peau de 

 chamois retient toujours un peu d'or et d'argent. 



Distillation. — Les diverses quantités d'amalgame retirées 

 de la peau de chamois sont soumises à la distillation dans des 

 cornues de fonte de fer faites de deux pièces, de diverses con- 

 tenances (fig. 7). 



On introduit donc l'amalgame dans une cornue de ce genre, 

 laquelle étant hermétiquement fermée, est ensuite placée dans 

 un fourneau qui permet d'entourer la cornue de charbons 

 allumés. On adapte et on lute au col de la cornue un tube en 

 fer de 80 centimètres à 1 mètre de long, dont l'extrémité libre 

 plonge dans un vase contenant de l'eau, et on chauffe jusqu'à 

 ce qu'il ne passe plus de mercure. On est averti que l'opéra- 

 tion est terminée par la cessation du bruit que le mercure 

 bouillant fait entendre lorsque chaque globule de ce métal 

 arrive dans l'eau froide. 



A ce moment, il importe de ne plus faire plonger \e tube 

 de fer dans l'eau, afin d'éviter une absorption de ce liquide 

 lors du refroidissement. Lorsque la cornue est refroidie, on 

 retire le résidu qu'elle contient et on le fond à la manière des 

 métaux précieux pour le transformer en lingot. 



Lorsque la distillation a été terminée par un bon coup de 

 feu, les métaux obtenus ne contiennent pas de mercure; dans 

 le cas contraire, ils peuvent en retenir des quantités plus ou 

 moins considérables. On le reconnaît facilement à la fumée 

 blanche qui s'en échappe lors de la fusion , et quelquefois 

 même au bouillonnement de la matière si le mercure restant 

 est en quantités assez grandes. 



